28 C. F. Eichleiter und Dr, 0. Hackl. '. ' [28] 



Breunerit vom Thurnberghof bei St. Johann in 

 Salzburg; eingesendet von Prof. Dr. Karl Diener, Wien: 



Prozente 



Unlöslicher Rückstand .1-06 



T.. , u . ;;i QQ / 32-197o Eisenoxydul 



Eisenkarbonat .... 51 88 | iqqqo/^ Kohlensäure 



Eisenoxyd 0-40 



Aluminiumoxyd .... 060 



Kalziumoxyd . . . selir geringe Spur 



. , , ^ in OA i 21 990/0 Magnesiumoxyd 



Magnesiumkarbonat . • 4634 { 24-35% Kohlensäure 



Summe . . . 100-28 

 Gesamt-Eisen .... 25-32 Hackl. 



Breunerite von der Stangalpe bei Tu räch, Steiermark ; 

 eingesendet von der Magnesit- und Bergbau-A.-G. in Neuberg 

 a. d. Mürz: 



Prozente 

 1 



xr 1 1 XT • rrrr rii f 37*10% Maguesiumoxyd 



Kohlensaure Magnesia. . 77-91 { ^^.gp^« Kohlensäure 



Kohlensaurer Kalk . . 1-79 



1-00% Kalziumoxyd 

 0-79% Kohlensäure 



TT ui -n- ;i ^ ,r Ar, \ 10-2P/o Eisonoxydul 



Kohlensaures Eisenoxydul 16-45 { q.^^o'i] Kohlensäure 



In Säure unlösl. Bestandt. 3*55 



Summe . . . 99-70 



II 

 rr 1 1 T»r • n-i r,/^ I 3891% Magiiesluinoxy d 



Kohlensaure Magnesia. . 81-70 J 42-800/" Kohlensäure 



Kohlensaurer Kalk . . . Spur 



rr v,i T- A ^ ^c Ar i 10-21% Eiscnoxydul 



Kohlensaures Eisenoxydul 16-45 ( 6.24«'/^ Kohlensäure 



In Säure unlösl. Bestandt, 175 



'0 



Summe . . . 9990 * Eichleiter. 



g) A 1 u m i n i u m - E r z e. 



Bauxit aus dem Kalkgebirge nördlich von Besca- 

 nuova, Insel Veglia, Istrien ; eingesendet von Bergdirektor Ri chard 

 i^ V e s k a, Pilsen: 



Prozente 



Aluminiumoxyd . 60-96, entsprechend 32-48o/o Aluminium 

 Eisenoxyd . . . 3064, entsprechend 32 48 0/0 Eisen 



Hackl. 



